Tabelle S® Allgemeine Resultate der Versuche über Arbeit und Wärme zermalmter Gesteine auf den Crew-Werken 187 
o ; 
^ I 
Art 
des 
Gesteins. 
I Spec. 
Gewicht 
I Gewicht 
'p. Gab.-Zoll 
und 
Cub.-Fuss 
() 
jSp.Sx 62^1 
Wasser | lOOO 
= lOOO I als Gew. 
; d. Cub.-F. 
Dimensionen 
der 
zermalmten 
Hohe. 
, Quadrat- 
Würfel. j i„ |,alt 
-j (] er 
Würfel- 
Fläche. 
P’Ie che. 
1 
5 
Oolith von Caen 
; Würfel < B 
! . 
2 I Portland gestein 
Würfel B 
f C 
Dolomit 
Würfel B 
' C 
Sandst. v. Bradford 
1 
Würfel B 
' C 
Sandst. v. Ayre Hill: 
, A. 
Würfel I B 
' C ; 
Sandstein v. Bram- 
ley Fall ' 
' Würfel { B 
7 i Marmor v. Devon- 
! shire | 
i A I 
Würfel { B |- 
! . ^ l 
8 I Conway-Schiefer i 
1 A i 
Würfel B 
c : 
9 i Bangor-Schiefer ! 
' Würfel I B I 
i ^ 
10 Gestein von Rowley 
I 
! l A* 
A 
B 
( C 
Rother Granit von 
Dartmoor 
I Würfel j B 
I ^ 
12 Grauer Granit von 
Guernsey 
! ( A 
I * Würfel ' B 
I _ f C 
Rother Granit von 
Mount Sorrel 
Würfel { B 
' C , 
Blauer Granit vonj 
Aberdeen j 
< A I 
Würfel < B 
. f C 
H> Grauer Aberdeen- 
Granit 
l A 
Würfel B 
' i 
6 ’ Thonporphyr von 
Scotch Furnace 
A 
Würfel 
C 
Würfel 
11 
13 
14 
2337 
2462 
2571 
2478 
2408 
2506 
2717 
2733 
2859 
2827 
2652 
2858 
2653 
2707 
2678 
2594 
0.0867 
145.8288 
ll 0.0888 
U53.0288 
H 0.0928 
IU6Ö.4304 
i 
0.0894 
154.6272 
0.0869 
150.2592 
0.0904 
156.3744 
Zoll. 
1.45 
1.43 
1.44 
Zoll. 
1.45 u. 1.40 
1.43 u. 1.47 
1.44 u. 1.44 
1.47 il.60 u. 1.50 
1.45 il.50 u. 1.50 
1.46 jl.50 u. 1.52 
1.45 '1.52 u. 1.47 
1.44 1.51 u. 1.48 
1.46 il.48 u. 1.47 
I 
1.46 1.45 u. 1.48 
1.46 1.48 u. 1.45 
1.45 *1.47 u. 1.48 
1.47 
1.45 
1.45 
1.47 u. 1.49 
1.50 u. 1.47 
1.48 u. 1.47 
□-iioll 
.0981 
5408 
H69. 
I 0.0986 
h70.5392 
0.1032 
178.4016 
> 0.1020 
I176.4048 
' 0.0957 
165.4848 
0.1032 
178.3392 
'( 0.0958 
;H65.5472 
0.0977 
168,9168 
i( 0.0965 
ih60.9072 
1.44 11.49 u. 1.53 
1.45 1.48 u. 1.52 
1.47 
1.51 u. 1.48 
1.41 1.30 u. 1.50 
1.47 1.43 u. 1.51i 
1.47 ;i.50 u. 1.50 
1.47 :1.49 u. 1.46 
1.48 
1.47 
1.47 
1.49 u. 1.45i 
1.40 u. 1.50, 
1.50 u. 1.50 
1.475 1.47 u. 1.50 
1.475*1.48 lu 1.51 
1.475 d.50 u. 1.54 
1.48 1.48 u. 1.53 
1.47 ,1.47 u. 1.55 
1.48 !i.47 u. 1.52 
I B if 0.0936 
'C - 1)161,8656 
1.48 1,49 u. 1.52 
1.48 4.50 11. 1,55 
1.48 1.53 11. 1.50 
1.48 1.51 u. 1.49 
1.48 ,1.50 u. 1.50 
1.48 il.50 u. 1.51 
2 . 
2 . 
2 . 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Gewicht 
p.□'Zoll, bei 
dem die erst. 
Zeichen des 
Auseinan- 
derweiehens 
sich zeigten. 
Spalte 15 
Spalte 6 
8 
Mittler.Gew. 
p. n-Zoll, 
bei dem die 
ersten Zeichen 
des Auseiuan- 
derweichens 
sich zeigten. 
Summe v. 
Spalte 7 
3 ‘ ^ 
Zermal¬ 
mungs- 
Gewicht 
per 
□-Zoll. 
S p. 1 7 
Sp. 6 
10 
Mittleres 
Zermal¬ 
mungs- 
Gewicht 
per 
□-Zoll. 
Summe 
V. Sp. 9 
11 
Volumen 
der 
Würfel. 
1 Höhe 
1 X 
1 Fläche. 
12 
Mittleres 
Volumen 
von 
[ jedem 
I Gestein. 
Summe 
V. Sp. 11 
13 
Gewicht 
der zer¬ 
malmten 
Würfel. 
Sp. 11 X 
Sp. 4. 
Gew. ein. 
C.-Zolls. 
14 
Mittleres 
Gewicht 
der 
Würfel 
jedes 
Gesteins. 
Summe 
V. Sp. 13 
~~3~~ 
15 
Wirk¬ 
licher 
Druck, 
bei dem 
das Aus- 
einandor- 
w eichen 
anfing. 
16 
Mittl.wirkl. 
Druck, bei 
dem das 
Auseinan¬ 
derweichen 
anfiug. 
Summe v. 
Sp. 15 
3 
17 
Wirkl. 
Druck, 
bei dtm 
die 
Würfel 
vollst. 
zer¬ 
malmt 
werden. 
18 
Mittl. wirkl. 
Druck, bei 
dem d.Würfel 
vollständig 
zermalmt 
werden. 
Summe von 
Spalte 17 
3 
19 
Verti¬ 
kale 
Höhe 
der 
Druck- 
bewe- 
gung. 
20 
-■i- 
Bei der 
Zer¬ 
malmung 
geleistete 
Arbeit. 
Spalte 17 
X Sp. 19. j 
21 
Mittlere 
geleistete 
Arbeit. 
Summe 
von 
Sp. 20 
3 
22 
23 
Gewicht 
grösserer 
Stücke, 
die beim 
Zermal¬ 
men fort¬ 
sprangen 
24 
Gesammt-Arbeit 
zur Zermal- | 
mung des 
ofanzen Würfels 
geleistet. 
Sp. 20 
X Sp. (13 +22) 
030 
102 
073 
250 
250 
280 
1.45 1.50 u. 1.53 
1.43 il.48 u. 1.54 
1.45 jl.49 u. 1.53 
i 
1.47 !i.52 u. 1.49 
1.47 il.4S u. 1.51' 2 
1.47 4.49 u. 1.47: 2 
1.43 |l.50 u. 1.52} 2 
1.45 4.50 u. 1.51 2 
1.43 4.42 u. 1.49i 2 
264 
234 
190 I 
280 j 
265 , 
116; 
2 
2 . 
2 
1 . 
2 . 
2 
2 
2. 
2 
2. 
2. 
2. 
234 ! 
234 ! 
175 
146 
146 
102 
190 
205 
175 
295 
279 
279 
279 
249 
230 
950 
150 
250 
170 
160 
230 
250 
200 
230 
110 
2. 
2 . 
o 
260 
270 
230 
1.48 4.53 u. 1.50 2. 
1.48 4.54 u- 1.52j 2. 
1.48 |1.51 u. 1.49 2. 
2 . 
2 . 
2 
290 
340 
240 
265 
325 
295 
2 . 
2, 
2, 
250 
250 
260 
Ti 
2463.0 ! 
952.3 
1445.5 
2400.0 
3555.0 
3459.0 
TI 
1620.26 
3138.00 
31 3Q n 
3811!o i 3699.00 
4147.0 \) 
9602.0 
10420.0 
12890.0 
6192 
10970.60 
plötzlich zermalmt 
11505.0 
11748.0 
11872.0 
8407.0 
11129.0 
18512.0 
i25Ö9!Ö 
14358.0 
20930.0 
24000.0 
27188.0 
issssra" 
14798.0 
16888.0 
18181.0 
23317.0 
21212.0 
18181.0 
22467.0 
192 2,0 
19150.0 
23299.0 
17928.0 
172.56.0 
16000.0 
17348.0 
27111.0 
27555.0 
23781.0 
24039,30 
15191.33 
20903.33 
19976.33 
20125.66 
16868 00 
26149.00 
11708.30 
9768.30 
15510.00 
tt 
2955.6 
1766.0 
2510.0 
5711.1 
5711.1 
6123.1 
6502.0 
6255.0 
9470.0 
14486.0 
12476.0 
15071.0 
6872.0 
7590.0 
7442.0 
5611.0 
3634.0 
5903.0 
17210.0 
13791.0 
16052.0 
12234.0 
10877.0 
14519.0 
22944.0 
13934.0 
29.366.0 
30830.0 
27761.0 
28784.0 
17984.0 
22126.0 
27504.0 
32338.0 
.30528.0 
24535.0 
23458.0 
.30612.0 
25078.0 
22780.0 
20187.0 
'S 
C.-Zoll I C,-Zoll. 
2.9435 
2410.2| 3.0060 
2.9859 
5848.4 
3.3075 
3.2625 
3.3288 
3.239.3 
7409.0 3.2292 
3.1763 
14011.0 
3.1331 
3.1331 
3.0479 
2.9784 
3.2996 
3.2149 
3.1047 
3 2197 
S 7301.01 3.1972 l} 3.1905 
3.1546 
3.3277 
5049.0 3.2592 
3.3055 
15684.0 
1254.3.0 
18439.0 
29125.0 
19389.0 
30123.0 
I26201.0 
; 22681.0 
20373.0 
22122.0 522316.0 
24454.0 
.32784.0 
32540.0 
27601.0 
30975.0 
3.3292 
3.2851 
3.2197 
3.2604 
3.2842 
3.0361 
3.2827 
3.2610 
3.2851 
2.7495 
3.1741 
3.3075 
3.1978 
(3.2975] 
3.3166 
!.2780 
(3.193.5) 
3.1601 
3.2726 
3.2264 
-STi975 I 
3.2854 } 3.2634 
3.3075 
3.2523 
3.2963 
3.4072 
3.3522 
3.3486 
3.3063 
3.3966 
3.4643 
3.3298 
3.3522 
3.4410 
3.3966 
3.3285 
3.3300 
3.3522 
3.3186 
3.3357 
3..3969 
It 
0.2552 
0.2606 
0.2588 
0.2920 
0.2880 
0.2939 
0.3006 
0.2996 
0.2923 
0.2800 
0.2800 
0.2724 
0.2997 
0.2778 
0.2741 
0.2998 
Ü.2956 
0.2978 
0.3265 
0.3222 
0.3158 
0.32’l4 
0.3238 
0.2993 
0.3387 
0.3365 
0.3390 
0.2804 
0.3237 
0.3373 
0.3261 
0.3059 
0.3144 
0.3165 
0.3356 
0.3401 
0.3516 
0.3211 
0.3207 
0.3167 
0.3318 
0.3384 
0.3253 
0,3233 
3.3966 i 0.3320 
0.3277 
,,, „...1 0.3115 
(.3.3369)1 0.3116 
3.3411 
0.3137 
'u. 
0.2582 
0.2913 
0.2975 
0.2775 
0.2772 
0.2977 
0.3215 
0.3148 
0.3380 
0.3123 
0.3424 
0.3195 
0.3318 
5000 
2000 
3000 
5500 
8000 
7783 
7000 
8000 
9000 
20000 
22000 
27050 
15000 
26000 
26000 
26000 
19000 
23484 
42000 
27000 
. 28000 
I 45000 
0.3290 I 54000 
i 59000 
30000 
33000 
38000 
40000 
52000 
49000 
40000 
51000 
44O00 
43800 
51000 
40000 
39000 
0.3276 37000 
40000 
0 3123 
61000 
62000 
53500 
U 
3333 
7094 
8000 
23017 
26000 
21242 
34500 
52666 
33666 
47000 
45000 
44600 
18666 
58833 
I 
U 
6000 
3700 
5200 
12850 
12850 
13950 
14500 
13950 
20550 
31000 1, 
26700 , 
31650 |) 
i 
15050 ' 
16700 
16150 
12850 
8500 
13400 
39895 
30755 
35155 
27895 
24584 
30634 
52095 
3iÖ85 
57265 
66285 
62463 
62463 
39005 
40105 
49788 
60510 
72115 
70520 
55450 
53250 
68266 
fl 
4966.0 
13216.6 
16333.3 
29783.3 
15966.6 
11500.0 
34938.0 
27704.3 
41590.0 
( 63737.0 
42965.0 
67715.0 
58988.0 
57430 
53305 
45220 
46045 
51325 
56000 
73765 
73215 
62380 
Fuss. 
0.0883 
0.0858 
0.0908 
0.0950 
0.0958 
0.0950 
0.0941 
0.0850 
0.0925 
0.0916 
0.0975 
0.0941 
0.0975 
0.0908 
0.0916 
Fusspfund. 
.529.80 
317.57 
472.38 
1220.75 
1231.41 
1325.25 
1365.32 
1185.75 
1900.87 
2839.60 
2603.2,5 
2980.16 
1467.37 
1516..36 (1487.69 
1479.34 ) 
F usspfd. 
439.92 
1259.13 
! 1483.98 
2807.67 
51985.0 
51123.0 
69786.0 
0.0991 
0.0983 
0.0991 
0.0975 
0.0966 
0.0633 
0.0800 
0.0791 
0.0783 
Ö!o9()0 
0.0791 
0.1050 
0.0941 
0.1050 
otdtros 
0.0975 
0.1058 
0.0983 
0.0858 
0.1016 
0.0966 
0.1025 
0.1041 
0.0875 
0.0908 
0.0891 
0.1025 
0.1025 
0.0991 
0.1083 
0.1008 
<1 
1273.43 
i3i7!2:i 
3854.49 
2998.61 
3395.97 
1765.75 
1966.72 
2423.14 
4079.03 
2747.05 
I 
4529.6(^ 
6959.92 
5877.7 
0558.6L 
~ 39847?!^ 
3910.2 
5267.2B 
1295.32 
3116.30 
Tt 
keine 
0.0868 
0.0702 
0.0829 
0.1003 
0.1107 
0.1030 
0.1003 
keine 
0.0080 
0.1135 
0.1588 
0.1223 
keine 
2051.87: 0.2179 
0.2083 
5948.15 
0187.4 » 
7104.8 J 
5356,4| 
5458.l| 
7106.3$ 
5025, 
4840.0‘^, 
u.uy. 
4029 
4719.61] 
5260.st 
5549.OO 
7929.1? 
6287.9^ 
3438.341 
>6405,43: 
14369.71 
0133.47 
5973.60 
4631.44 
5176.07 
7108.54 
0.1571 
keine 
keine 
0.1530 
0.1810 
0.1347 
0.0623 
0.0329 
0.0326 
0.1641 
0.1189 
0.1319 
0.1123 
0.1002 
0.0468 
0.0920 
0.0972 
0,1095 
0.1003 
0.1136 
0.1111 
0.5520 
0.0690 
0.0535 
Sp. 13. 
Fusspfund. 
wie in 20 
4089.02 
3566.45 
4261.63 
2274.43 
2517.15 
2366.94 
1913.36 
1706+9 
.5897.37 
5905.66 
5535.43 
5998.49 
7947.93 
7586.99 
13244.70 
9610.13 
11168.32 
4934.28 
4363.83 
5867.71 
11640.61 
9466.82 
11466.33 
8195.39 
7914.28 
8314.47 
6934.67 
6776.13 
6043.65 
6843.43 
7996.43 
8379.89 
sammt- 
Arbeit. 
Summe 
V. Sp. 23 
”Sj7. 3 
25 
Mittlere ge¬ 
leistete Arbeit 
auf Cub.- Zoll 
u. Cuh.-Fuss 
reducirt. 
Sp. 24 
Sp. i2 
F usspfuud. 
wie in 21 
3972.37 
2386.17 
1810.18 
' .5779.49 
6973.21 
0 . 
26 
Britische Wär¬ 
meeinheiten 
= der gesammten 
geleisteten Arbeit 
zur: Zermalmung 
V. IC.-Z. 11. IC.-F, 
V. jedem Gestein. 
Spalte 25 
J 
27 
Spec. 
Wärme 
der 
Ge.steine 
Wasser 
= 1 . 00 . 
28 
Temperatur in 
einem Cuh.-Fuss 
des Gesteins 
bewirkt durch 
Zermalmung. 
Sp. 26_ 
SW~Sp.4xSp.27 
29 
30 
Wasser von 32“ 
in Dampf von 
212“ verwandelt 
in Cub.-Fuss 
und 11. 
H 
62.45 X 1146 
Vol.Eis von 
£2“ zu Was¬ 
ser von 32“ 
gescbmolz. 
iureb eine 
Gesteins¬ 
einheit. 
H 
57,8 X 143 
(U 
■"Ö 
ü 
10149.35 
7734.12 
|ll341.05| 
5055.27 
I10857.92 
8141.38 
|0584.819 
7739.92 
I8941.738 
Fusspfund. 
148.130 
255,951.392 
381.603 
659,409.984 
461.690 
797,634.430 
1279.469 
2,210,922.432 
748.214 
1,292,913.792 
545.794 
943,132.204 
1763.1157 
3,046,663.9296 
2206.643 
3,813,079.104 
2311.205 
3,993,762.240 
3515.08 
6,074,058.24 
1549.083 
2,676,810.240 
3271.838 
5,653,722.24 
2440.68 
4,217,495.04 
1938.48 
3,349,692.168 
2278.726 
3,937,638.528 
2.27 
331.5 
6.5 
■)4.1 
6.4 
33.2 
19.3 
2$63.4 
11.1 
1674.7 
7.8 
1221.6 
23.2 
3946.4 
28.9 
4939.2 
28.4 
5173.2 
44.6 
7867.9 
Oöß 
pH ' 
ci R 
© 
(M 1-4 
o 
a 
■■tä 
0.284 
0.265 
0.,245 
0.215 
0.233 
0.238 
0.203 
0.218 
0.201 
20.9 
3467.3 
41.0 
7323.4 
33.0 
5463.0 
25.7 
4339.0 
30.5 
5100.5 
p 
pj 
o 
ü 
cö ' 
O S 
00 
kC CO 
<x> 
a 
I Q> 
2676.2801 
4,624,6ll.84öj 5990.4 
0,204 
0.180 
0.189 
0.181 
0.215 
0.196 
0.186 
Grad Fahr. 
8.004 
20.98 
26.28 
86.13 
47.79 
32.84 
114.679 
132.85 
144.29 
213.23 
116.39 
217.24 
182.27 
119.2 
155.94 
198.97 
0.0046 C.-F. 
0.288 tt 
0.0119 C.-F. 
0.774 TI 
0.015 C-F. 
0.9 ft 
0.04 C.-F. 
2.5 TI 
0.0234 C.-F. 
1.46 ft 
0.017 C.-F. 
1.066 fl 
0.055 C.-F. 
3.44 ft 
0.07 C.-F. 
4.3 ft 
0.071 C.-F. 
4.51 H, 
0.109 C.-F. 
6.86 TI 
0.049 C.-F. 
3.02 ft 
0.1023 C.-F. 
6.39 ft 
o 
,p I 
Cuh.-Fuss. 
0.04008 
0.1033 
0.125 
0.346 
0.2026 
0.147 
0.477 
0.596 
0.613 
1.076 C.-F. \ II 
4.76 ft -5 
: ^ 
0.06 C.-F. 
3.78 ft 
0.072 C.-F. 
4.44 ft 
0.083 C.-F. 
5.22 ft 
0.925 
0.419 
0.885 
0.6609 
+ 524 
0.617 
0.724 
10 
